754 
August Fr. Graf Marschall. 
selbst, die zu ihrer Bereitung dienen, oder in den zum Brennen verwendeten 
Heizstoff eingesprengt finden. Eine grössere Menge schwefelsauren Kalkes 
beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit und die Widerstands -Fähigkeit der Mörtel 
und Cemente. — Der Verlust im Feuer, durch das Entweichen des Wassers und 
mitunter eines Antheils Kohlensäure bedingt, wurde durch ein starkes Ausglühen 
ermittelt. Dieser Verlust zeigte sich als wandelbar und mochte oft von zufälligen, 
während des Transports erlittenen Einwirkungen herrühren; daher man es auch 
vorzog, alle Analysen auf die calcinirten Substanzen zurückzuführen. Die Summe 
der verschiedenen Substanzen wurde mitbin = 100 angenommen und deren 
chemische Zusammensetzung nach dem Ergebnisse ihrer Analysen im ausgeglühten 
Zustande berechnet. Bei jeder Analyse wurde nach Herrn Vi ca t's Eintheilung 
die Classe angegeben, in welche die betreffende Substanz gehört. 
2. Gewicht. Dieses wurde bei Kalk-, Cement- undPuzzolan-Sorten für den 
Kubik- Meter (31-65 Wiener Kubik-Fuss) im gepulverten, ungesetzten ( non 
tasse) Zustande, so wie diese Substanzen im Handel Vorkommen, angegeben; 
bei einigen wurde das Gewicht durch directe Versuche ausgemittelt. 
3. Volums Veränderung. Eine solche sehr merkliche erleiden Kalke und 
Cemente, wenn sie mit Wasser angerührt werden. Einige Sorten Kalke vergrös- 
sern ihre Volum und es entsteht eine Aufschwellung (foisonnement ) , einige 
Cemente vermindern es und ziehen sich zusammen. Die Kenntnisse dieser Volums- 
veränderungen ist wichtig, da die Ausgiebigkeit (r endement) der Materialien 
davon abhängt. — Bei ihren Versuchen über diese Eigenschaft verfuhr die Com- 
mission in folgender Weise. Ein rechteckiges Stück sehr biegsames Eisenblech 
wurde zu einem Cylinder mit senkrechter Axe ( cylindre droit) zusammen- 
gerollt und an beiden Enden durch eiserne Beife festgehalten. Die den ver- 
schiedenen Höhen entsprechenden Volume waren auf einer Längsleiste (arete) 
bezeichnet. — Die zu prüfende Substanz wurde, ohne sie sich setzen zu lassen 
(sans tassement), in den Cylinder gebracht, so lange geschüttelt, bis ihre 
Oberfläche wagrecht wurde, und sodann ihre Volum bestimmt. Nun wurde die- 
selbe mit Wasser (wobei man jedes Uebermass sorgfältig zu vermeiden suchte) 
angerührt, und ihre Oberfläche, bevor sie das Wasser vollständig aufgenommen 
hatte ( avant que la mutiere eut fait prise) nochmals in wagrechte Stellung 
gebracht. Nachdem Alles ausgetrocknet war, wurde das Volum nochmals bestimmt. 
Der Unterschied zwischen dem ursprünglichen Volum und dem nach Anrühren 
mit Wasser gefundenen, durch das ursprüngliche Volum getheilt, gab das Mass 
der Baumes-Vermehrung oder Verminderung * 1 ). Um streng vergleichbare Ergeb- 
J ) Hätte z. B. das Volum der Substanz in ihrem ursprünglichen Zustande (F) 8 Cubik-Zoll, 
ihr Volum im angerührten und dann getrockneten Zustande (V) 9 Cubik-Zoll betragen, 
9 g £ 
so wäre die Volums-Veränderung = — = - = mithin hätte eine Ausdehnung um 
1 Achttheil stattgefunden. Wäre dagegen F=9undu = 8, so würde die Volums-Ver- 
8 9 j 
änderung mit — — oder — —ausgedrückt werden, mithin eine Zusammenziehung 
um 1 Neuntheil eingetreten sein. 
